vom 2. Juni 1870. 345 



fung nach den Pyritoederflächen ab, und die zwischen Oktaeder- 

 und Pyritoederfläche liegende Diploederfläche ist nach dem Diploe- 

 der 124 gestreift und enthält auch viereckige Eindrücke in dieser 

 Richtung. 



Das negative Diploeder 123 kommt nur selten vor, und ge- 

 wöhnlich sehr untergeordnet, selten herrschender. Es findet sich 

 so an den positiven Pyritoedern von Traversella, wo seine Flä- 

 chen ganz rauh und drusig und auch mit Eindrücken versehen 

 sind, die sämmtlich in der Richtung des Hexaeders schillern. 



Das Diploeder 124 kommt am häufigsten bei negativen Kry- 

 stallen von Brosso vor, bei denen das Oktaeder herrscht und Di- 

 ploeder und Hexaeder untergeordnet hinzutreten; es ist dann in 

 der Regel glänzend, und erscheint auch so bei einem losen Kry- 

 stalle von Rodna in Siebenbürgen, wo es vorherrscht und öfter 

 durch die Flächen des Hexaeders unterbrochen wird. Dieselbe 

 Combination kommt aber hier auch bei positiven Krystallen dieses 

 Fundorts vor; die Krystalle sitzen bei mehreren Stücken des mi- 

 neralogischen Museums auf schön krystallisirter Blende; das Di- 

 ploeder ist matt, und nur in der Richtung des Hexaeders glänzend, 

 nach welchem es fein gestreift ist; Hexaeder und Pyritoeder er- 

 scheinen stark glänzend. Indessen kommt das negative Diploeder 

 124 bei den vorhin erwähnten positiven Krystallen von Traversella 

 auch matt und drusig vor, und erscheint hier mit den matten, rauhen, 

 ebenfalls nach dem Hexaeder gestreiften negativen Diploeder 123. 



Das Diploeder 16 10, welches ich nur bei negativen Krystal- 

 len beobachtet habe, erscheint, wo es auch vorkommt, stets sehr 

 glatt und glänzend, so dafs es sich zu den schärfsten Messungen 

 eignet. 



Zwilling skr y stalle. 



Regelmäfsige Verwachsungen zweier Krystalle zu Zwillings- 

 krystallen kommen bei dem Eisenkies sehr häufig vor und viel 

 häufiger als man bis jetzt angenommen hat, da man einen grofsen 

 Theil derselben bisher ganz verkannt, und nur die deutlichen, mit 

 durcheinander gewachsenen Individuen für solche genommen hat. 

 Die Zwillingskrystalle, die beim Eisenkiese vorkommen, sind aber 

 zweierlei Art; die beiden Krystalle, die untereinander regelmäfsig 

 verwachsen vorkommen, sind entweder thermo-elektrisch einerlei 

 Art oder sie sind verschieden. Beide zerfallen wieder in 2 Ab- 



25* 



